290 
REVUE DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES. 
En fils non recuits 
de 4 m | m de diam. 
Bronze phosphoreux 
Cuivre 
Laiton 
Acier ordinaire 
Fer galvanisé 
Charge de rupture 
en Talogr. par 1 m | m carre- 
la à 112 
44 
56 
84 
45 à 46 
Pour la fabrication du bronze phosphoreux destiné aux moulages, 
M. Otto, de Darmstadt, incorpore dans l’alliage bronzeux une certaine 
proportion (1/4 à 1/2 p. c. environ) de cuivre phosphoreux, renfer- 
mant 15 ou 16 p. c. de phosphore. 
On a aussi eu l’idée d’introduire le phosphore dans le bronze sous 
forme d ’ étain phosphoreux. 
Avec du bronze plombeux et phosphoreux , on fait, paraît-il, des 
coussinets très résistants et ne s’échauffant pas, même lorsqu’on sup- 
prime absolument le graissage. 
Bronze siliceux. — Le silicium a une action désoxydantc moindre 
que le phosphore; mais il augmente la ténacité de l’alliage au moins 
autant que ce métalloïde, et il altère moins la conductibilité électrique. 
Voici les résultats d’expériences comparatives : 
Cuivre pur 
Résistance 
à la traction 
27 k 40Ü 
Résistance électrique 
en ohms par kilom. 
20,5 
Bronze siliceux télégraphes 
44 500 
21,5 
— téléphones 
75 » 
64 » 
Bronze phosphoreux téléphones 71 » 
77 » 
Fer de Suède galvanisé 
35 500 
135 » 
Bronze manganèse. — Ce métal, ainsi que le métal Delta dont 
nous parlerons tout à l’heure, renferme du fer ou du manganèse en 
quantité plus ou moins grande. L’addition de fer aux alliages de 
cuivre, étain et zinc, augmente généralement la résistance et la dureté, 
mais diminue souvent la ductilité. On substitue aujourd’hui au moins 
en grande partie, dans ces alliages, le manganèse au fer. 
Le cupro-manganèse, alliage à 75 de cuivre et 25 de manganèse, 
est la forme sous laquelle, dans la méthode de M. Manhès, de Lyon, le 
manganèse est introduit dans l’alliage bronzeux, au moment de la 
formation de ce dernier. Le manganèse réduit l’oxyde de cuivre qui 
peut s’être formé ; et l’oxyde manganeux qui en résulte, se combinant 
avec la silice fournie principalement par les parois du vase où s’effec- 
tue la fusion, surnage sous forme de scorie. 
M. Parsons ajoute, à l’alliage cuivreux qu’il veut transformer en 
